CONSTEUCTION UND WIRKUNGSWEISE DER ACCUMULATOREN. ^ 



Electrocle stellten wir aus zwei Bleiblechen zusammen, zwischen 

 welche das schv ammige Blei gefüllt wurde. Um die ungehinderte 

 Cu-culation der Schwefelsäure zwischen den Blechen und durch 

 den Bleischwamm zu ermöglichen, wurden in den Blechen dicht' 

 aneinander Löcher geschlagen, welche sich gegenüberstanden. Der 

 Bleiscliwamm wurde nun zwischen den Blechen in halbfeuchtem 

 Zustand angebracht, und zugleich Sorge getragen, dass die Löcher 

 nicht verstopft wurden. Abgesehen von dem Umstände, dass es 

 uns noch an geeignetem Material fehlte, mit welchem wir die 

 positive Electrode mit einer dickeren Schicht Bleihyperoxyd ver- 

 sehen hätten : war auch die eben beschriebene negative Electrode 

 nicht zweckentsprechend, da das Blei schon beim Hineinbringen 

 zwischen die Bleche seinen schwammigen Charakter verlor, und eine 

 dichtere Beschaffenheit annahm. In Folge dessen kam es nur mit 

 einer kleinen Oberfläche mit der Schwefelsäure in Berührung und 

 der Accumulator konnte nicht die gewünschte Capacität erreichen. 



Wir kamen zur Ueberzeugung, dass sich das schwammige 

 Blei auf der negativen Platte selbst bilden müsse, und es war uns 

 nun vor allem darum zu thun, ein geeignetes Material für die 

 negative und positive Electrode ausfindig zu machen. 



Wir wussten bereits, dass Faure bei seinen ersten Accumu- 

 latoren Minium anwendete, indem er sowohl die positive, als auch 

 die negative Platte mit einem aus Minium bestehenden Brei über- 

 zog und beide Electroden durch ein isolirendes Wollgespinnst von 

 einander trennte. Die Formation wurde durch den electrischen 

 Strom bewirkt. 



xiuch wir wählten Minium zum Füllen der Electroden, jedoch 

 wandten wir dasselbe nicht als solches an, sondern nur nachdem 

 wir es auf chemischem Wege umgestaltet hatten. 



Das Minium wurde nämlich mit Salpetersäure von 1*2 sp. G. 

 Übergossen, wodurch 2 Moleküle Bleioxyd aus dem Minium weg- 

 gelöst wurden und das eine Molekül Bleihyperoxyd unlöslich 

 zurückblieb. Dieses Hyperoxyd mit 10°/o-iger Schwefelsäure zu 

 einem steifen Brei angerührt, brachten wdr zwischen die oben- 

 erwähnten Bleibleche und besassen auf diese Art die positive 

 Electrode. 



Aus der Lösung von Bleinitrat wurde das Blei durch Salz- 



